Hemisfério Produtos Técnicos - PDF
Download "Hemisfério Produtos Técnicos"
Maria Fernanda Covalski Vidal
1 1/6 SISTEMA HEMISFÉRIO PARA PISCINAS Campo de Aplicação: piscinas elevadas, enterradas, de qualquer dimensão, grandes jardineiras, jardins suspensos, espelhos d água. CUIDADOS PRÉVIOS CAIMENTO DO PISO: Os pisos devem apresentar caimento para os ralos, sem retenções e pontos de empoçamento. Preferencialmente, esse caimento deve ser obtido através da argamassa de regularização, antes da aplicação da impermeabilização, principalmente porque este sistema dispensa a proteção mecânica. Todavia, se não for feita regularização, passará a ser necessária a proteção mecânica, com o intuito de ajustar o caimento para os ralos. PISCINAS ENTERRADAS: Verificar previamente se não há infiltração através do concreto ou alvenaria. Se houver, proceder a um tratamento rígido, antes da aplicação do sistema flexível. Ver maiores detalhes em 1º passo. ESTADO DA SUPERFÍCIE: Deverá estar limpa, totalmente sem poeira, seca e isenta de produtos oleosos em geral, o que inclui hidrofugantes a base de estearatos, silicones ou similares. Esses hidrofugantes, também deverão estar ausentes da argamassa de regularização, a qual preferencialmente deverá ser um simples traço 1:3 a 1:6 de cimento e areia. Recomenda-se a adição de HEM-1155 à argamassa de regularização, na proporção de 10% sobre a massa de cimento. Recomenda-se a lavagem da superfície antes da aplicação.
2 APLICAÇÃO 2/6 RECOMENDAÇÕES BÁSICAS: Compósitos acrílico-cimentícios como HEM-1135, HEM-1144, HEM-1154 e HEM- 1157, nunca e em nenhuma hipótese, devem ser aplicados com rolos de qualquer tipo ou modelo. Nunca utilize em nenhuma mistura, cimentos de pega rápida como ARI, CP V ou similares. Nunca adicione água a nenhum desses produtos. A única exceção é quando a primeira demão for utilizada como primer, sem adição de cimento. A quantidade de cimento a ser misturada ao produto, nunca deve ser inferior à proporção especificada. As proporções de mistura indicadas neste procedimento são sempre em volume. A CURA TOTAL é de 5 dias. Portanto, teste de estanqueidade, assentamento de proteção mecânica e de pastilhas, azulejos e similares, somente poderão ser executados após esse período. Em casos de reformas e manutenção em geral, consulte o nosso Departamento Técnico. Cada demão deverá estar absolutamente seca antes da aplicação da demão seguinte. Todas as demãos deverão ser cruzadas e em camadas uniformes. Emendas de véu devem ser sobrepostas em 10 cm. Evitar a aplicação durante as horas de sol intenso ou com o substrato quente. Providenciar uma cobertura para a piscina (cabaninhas como as das fotos), para todo o tempo que durar a aplicação do sistema de impermeabilização e até 5 dias após. Recomendável também durante o assentamento das pastilhas de acabamento.
3 3/6 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO Agitador mecânico Broxa, trincha, pincel e/ou vassoura de pelo Resina Acrílica HEM-1135 Resina Acrílica HEM-1144 Cimento Portland CP-II ou CP-III HEM-VÉU (algumas aplicações) EPIs: Luva, Óculos e Máscara (opcional)
4 ETAPAS 4/6 1º PASSO Selagem, ponte de aderência e estucagem com HEM Aplicação de 1 demão de HEM-1135, misturado na proporção de 1 parte de produto e 1,5 partes de cimento Portland CPII ou CPIII. O cimento deve ser incorporado gradualmente ao produto, sob constante agitação mecânica. Assim que obtiver consistência uniforme da mistura, como se fosse uma tinta, iniciar a aplicação, com broxa ou trincha, procurando preencher bem a superfície, inclusive suas reentrâncias e cavidades. Tempo máximo para aplicação da mistura: 30 minutos. Em piscinas sujeitas à pressão negativa, deve-se verificar se existem pontos minando ou jorrando, os quais deverão ser tamponados. Independentemente do uso de tamponadores, deverão ser aplicadas 2 demãos desta mistura de HEM com cimento Portland CP II ou CP III (1:1,5). Para aplicação da 2ª demão, deve ser observado intervalo mínimo de 6 horas. 2º PASSO: Estruturação (quando necessário): Com a mistura de HEM-1135 com cimento Portland CP-II ou CP-III ainda úmida, agora é o momento de assentar o HEM-VEU nas bocas de ralo e nos rodapés, com mínimo de 25 cm para a parede e igual dimensão para o piso. Aproveitando o estado plástico da mistura, retocar sobre o véu, com pincel, broxa ou trincha, cuidadosamente, para deixar o véu bem esticado, sem dobras, nem bolhas. Alguns tipos de piscina, principalmente aquelas com fissuras prévias, poderão ter que receber estruturação completa com HEM-VEU. Nas piscinas em que se fizer necessária a estruturação, a mesma deverá ser feita na 1ª demão. Consultar nosso Departamento Técnico. Intervalo mínimo entre demãos: 6 horas.
5 5/6 3º PASSO: Impermeabilização elástica com HEM-1144 Preparar a mistura para a 1ª demão de impermeabilização elástica. A mistura consiste de 1 parte de HEM-1144 e 1 parte de cimento Portland CP II ou CP III. O cimento deve ser incorporado gradualmente ao produto, sob constante agitação mecânica. Assim que obtiver consistência uniforme da mistura, como se fosse uma tinta, iniciar a aplicação, com broxa, trincha ou vassoura de pelo, procurando preencher bem a superfície, inclusive suas reentrâncias e cavidades. Tempo máximo para aplicação da mistura: 30 minutos 4º PASSO: Intervalo entre demãos Aguardar secagem da 1ª demão de impermeabilização elástica. A mistura que, quando aplicada, apresentava-se com coloração cinza clara e consistência tendendo a pastosa, passará para coloração cinza escuro e não ficará marcada ao se passar levemente a mão pela superfície. Intervalo mínimo entre demãos: 6 horas. 5 PASSO: Demãos subsequentes Seguindo o mesmo procedimento de mistura, aplicação e intervalo entre demãos, aplicar mais 2 demãos da mistura 1:1 de HEM-1144 com cimento Portland CP II ou CP III. 6º PASSO: Conferência Agora que já está tudo seco, conferir com cuidado, se toda a superfície está bem coberta, se não existe ponto sem aplicação e principalmente nos rodapés, passar o dedo, o qual deverá deslizar suavemente pela impermeabilização. Marcar todos os pontos, em que eventualmente, ao invés de deslizar, o dedo venha a puxar o material (semelhante a uma pasta). Esses pontos, se houver, deverão ser removidos com espátula e a impermeabilização refeita, para se igualar ao restante da área.
6 6/6 7º PASSO: Proteção da Membrana Com a finalidade de proteger a membrana elástica e prover resistência a tráfego eventual, aplicar uma demão de HEM-1135, de forma idêntica ao 1º passo. 8º PASSO: Acabamento Este sistema, em princípio, dispensa proteção mecânica, desde que a superfície tenha sido adequadamente regularizada, antes da impermeabilização. Caso opte por utilizar proteção mecânica (sobre sistema pré-moldado), a mesma deverá receber uma impermeabilização adicional para evitar eflorescência. Consulte nosso departamento técnico. HEM ,5 l./m²/demão HEM ,4 l./m²/demão CONSUMO
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA REFORMA DA PTM DE GUARULHOS
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2011 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA REFORMA DA PTM DE GUARULHOS 1. OBJETO Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de reformas
IMPERMEABILIZAÇÃO. Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turmas C01, C02 e C03 Disc. Construção Civil II
IMPERMEABILIZAÇÃO Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turmas C01, C02 e C03 Disc. Construção Civil II SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO Conjunto de produtos e serviços destinados